— 370 — 



Das Gewicht ist für verschiedene Holzarten um so größer, je enger 

 die das Holz bildende Substanz (Zellen) zueinander gelagert ist, je kleiner 

 die Holzzellen und je dickwandiger dieselben sind u. dgi., d. h. je 

 weniger das Holz übi'rhaupt porös ist. Bei derselben Holzart ist das Ge- 

 wicht noch von den Standorts- und Witterungsverhältnissen, dann vom Alter 

 aldiängig und auch nach den einzelnen Baumteilen, sowie nach dem 

 größeren oder geringeren Wassergehalte verschieden. (Das Trockengewicht 

 des Schaftholzes ist größer als das des Wurzelholzes, aber geringer als 

 jenes des Astholzes; das Holz der unteren Staiumhälfte ist spezifisch 

 leichter als jenes der oberen; im Winter gefälltes H(dz ist schwerer als 

 das im Sommer gefällte u. s. w.) 



Im i,a-oßen Durchschnitte lassen sich die einzelnen Holzarten bezüg- 

 lich ihres Gewichtes ordnen, wie folgt: 



1. Klasse: Sehr schwer (spezifisches Gewicht lufttrocken 0-7ög 

 und mehr). Zerreiche, Eibe, Krummholzkiefer, Elzbeere, Esche, Stieleiche. 



2. Klasse: Schwer (spezifisches Gewicht 0-70 bis 0-7.')7). Trauben- 

 eiche, Buche, Hainbuche Akazie, Birnbaum. 



3. Klasse: Mittelschwer (spezifisches Gewicht 0-55 bis 070 r/). Ulme, 

 Feldahorn, Apfelbaum, Edelkastanie, Bergahorn, Birke. Lärche. Roßkastanie. 



4. Klasse: Leicht (spezifisches Gewicht 055</ und weniger). Schwarz- 

 erle, Sahlweide, Kiefer. Aspe, Schwarzkiefer, Weißerle, Silberpappel, Tanne, 

 Linde, Fichte, Zirbelkiefer, Weymouthskiefer. 



Die Kenntnis der Gewichtsverhältnisse ist bezüglich der technischen 

 Eigenschaften nur von geringem Werte; dagegen kommt sie für den Holz- 

 tran.-;port (Ladungsverhaltiiisse) und die Verwendungsweise (Bedachungs- 

 und Wagenbauholz, Maschinenteile u. dgl.) wesentlich in Betracht. 



3. Die Härte des Holzes, unter welcher man das Maß des Wider- 

 standes versteht, welchen das Holz dem insbesondere senkrecht zur 

 Holzfaserrichtung erfolgenden Eindringen von Werkzeugen in seine 

 Masse entgegen.'^etzt. Im allgemeinen kiirrespondiert die Härte des Holzes 

 mit dem Gewichte desselben (insbesondere wegen der Art der ana- 

 tomischen Zusammensetzung), wenn nicht besondere Verhältnisse, wie 

 eingelagerte Harze, eine große Trockenheit oder starker Frost an und 

 für sich weichen Hölzern überhaupt oder nur vorübergehend eine größere 

 Härte verleihen. Im Forsthaushalte unterscheidet man zwisciien Hart- und 

 Weichhölzern. Zu den Harthölzern gehören vor allem gewis.se Sträucher, 

 wie Berberitze, Rainweide, Hartriegel, Traubenkirsche, Schwarz- und Weiß- 

 dorn, dann von den Bäumen: Spitz- und Bergahorn, Hainbuche, Esche 

 und Ulmen, sowie Stiel- und Traubeneiche und endlich Rotbuche. Zu 

 den Weichhi'ilzern gehören in erster Linie die Nadelhölzer mit Aus- 

 nahme der Eibe, dann Linde, Pappel, Weide, Roßkastanie, Erle, Birke 

 II. s. w. 



4. Die Spaltbarkeit. Unter dieser Eigenschaft versteht man den 

 Widerstand des Holzes gegen das Eindringen eines Keiles in der Richtung 

 des Verlaufes der Holzfasern. Das Holz spaltet um so leichter, je gerad- 

 und langfaseriger und je elastischer es ist, je weniger Aste es besitzt und 

 je feuchter es ist. Im frischen Zustande spaltet das Holz leichter als im 

 dürren, während im gefrorenen Zustande, sowie bei Maserwuchs die Spalt- 

 barkeit ganz verloren geht. Am leichtesten spaltet das Holz in der Rich- 

 tung des Durchmessers, schwerer in der Sehnenrichtung. — Zu den leicht- 

 spaltigen Hölzern zählen die Nadelhölzer, Pappel, Weide, Erle, Eiche, 

 Ahorn, Hasel, Esche, Buche, Nuß, Roßkastanie. Schwerspaltig sind: 

 Ulme, Akazie, Hainbuche, Birne, Birke. 



